696 CORNACEAE. 



Mikrographie. 



Topographie. Kernholz nur vorhanden bei No. 533 

 Marlea begonifolia und schmutzig graubraun gefärbt, 

 Splintholz hier bräunlich weiß; bei allen anderen 

 Species Kernholz fehlend und das Holz weiß bis gelb 

 gefärbt. Zuwachszonen nur angedeutet bis deutlich ; 

 dick 0.3 bis 10 mm. Die Zonengrenzen unscharf bis 

 scharf. Die Verteilung der Elemente in den Zuwachs- 

 zonen und die Variation in der Größe der Querdurch- 

 messer der verschiedenen Elemente in denselben bei den 

 verschiedenen untersuchten Species sehr verschieden ; für 

 nähere Mitteilungen sehe man die ausführlichen Be- 

 schreibungen. Gefäße außer an den bei den Beschrei- 

 bungen der Zuwachszonen einiger Species genannten 

 Stellen gleichmäßig verteilt, in einzelnen Fällen in tan- 

 gentialen Schichten; 5 bis 45 pro qmm der Querfläche; 

 vereinzelt liegend und gruppenweise. Die Gruppen spär- 

 lich bis ziemlich reichlich; sehr oft bis gewöhnlich aus 

 2 bis 5 radial aneinander gereihten Gefäßen bestehend. 

 Auf Querschnitten oft bis fast immer auf einer oder auf 

 beiden radialen Seiten an Markstrahlen grenzend; übri- 

 gens an Fasertracheiden oder Libriformfasern und an 

 Holzparenchym und gewöhnlich ein größerer Teil der 

 Gefäßoberfläche an Fasertracheiden oder Libriformfasern 

 als an Holzparenchym grenzend. Bei mehreren Species 

 in einzelnen Gefäßen Thyllen vorhanden. Fasertra- 

 cheiden bei No. 535 Mastixia trichotoma, No. 536 

 Mastixia rostrata und No. 537 Nyssa sessiflora die Grund- 

 masse des Holzes bildend ; ziemlich regelmäßig bis regel- 

 mäßig ih radialen Reihen. Bei No. 537 Nyssa sessiflora 

 einzelne zwischen den anderen zerstreuten Fasern durch 

 dünne Querwände gefächert; eine solche Faser höchst- 

 wahrscheinlich einmal bei No. 535 Mastixia trichotoma 

 gesehen ; die gefächerten und die einfachen übrigens ein- 

 ander gleich '). Libriformfasern bei den ifar/eaarten 



') Es war schwer zu entscheiden, wie diese Elemente zu deuten. 

 Nach vielen Überlegungen ist es mir gelungen vollkommen über- 

 zeugt zu werden, daß sie als Fasertracheiden zu deuten sind. Es sei 

 mir nun gestattet die Gründe, sowohl die welche für die Deutung 

 als Libriformfasern als die welche für die Deutung als Fasertra- 



